Krystallographie.  Mineralphysik.  Mineralchemie. 
243 
trotzdem  die  Tragfähigkeit  stark  beeinflussen,  wenn  sie  die  Eigenschaft 
hat,  bei  einer  geringeren  Dehnung  zu  zerreissen,  als  ein  Faden  im  Inneren. 
Denn  ein  bei  einer  gewissen  Dehnung  entstehender  Riss  in  der  Oberflächen- 
schicht bedeutet  eine  Schwächung  des  Querschnittes  und  breitet  sich  noth- 
wendig,  da  die  inneren  Spannungen  mit  abnehmendem  Querschnitte  wachsen, 
über  den  ganzen  Querschnitt  aus.  Die  Eigenschaft,  welche  die  Tragfähig- 
keit bestimmt,  würde  hiernach,  beim  Steinsalz  wenigstens,  nicht  eine 
Volumenfestigkeit,  sondern  eine  Flächenfestigkeit  sein." 
2.  In  gewissen  Fällen  kann  man  durch  Drillung  eines  Cy linders  die 
Festigkeit  eines  prismatischen  Volumenelementes  untersuchen,  welches  auf 
zweien  seiner  Flächenpaare  entgegengesetzt  gleiche,  auf  dem  dritten  aber 
keine  Normaldrucke  erfährt.  Dies  trifft  zu :  a)  wenn  der  Cylinder  isotrop 
ist,  b)  wenn  er  zwar  aus  einem  Krystall  hergestellt  ist,  aber  elliptischen 
Querschnitt  besitzt,  c)  wenn  er  rechteckigen  Querschnitt  hat  und  seine  Axe 
senkrecht  zu  einer  krystallographischen  Symmetrieebene  steht.  Der  Be- 
dingung c)  entsprechend,  hat  der  Verf.  Steinsalzprismen  gedrillt,  deren 
Längsrichtungen  in  Hexaederkanten  fielen,  während  ihre  Seitenflächen  zu 
Hexaederflächen  oder  zu  Dodekaederflächen  parallel  lagen.  Während  bei 
einseitigem  Zuge  die  Steinsalzprismen  durchaus  nach  Spaltungsflächen  rissen, 
lagen  bei  der  Drillung  die  Bruchflächen  senkrecht  zur  Richtung  des  grössten 
Zuges ;  sie  schnitten  die  Seitenflächen  der  Prismen  in  Geraden,  welche  um 
45°  gegen  die  Längsrichtung  geneigt  waren  und  sich  nicht  selten  spiral- 
artig über  drei  Seitenflächen  hinweg  fortsetzten,  während  auf  der  vierten 
meist  ein  verzerrter  Längsspalt  die  Curve  schloss. 
3.  Der  Verf.  hat  Quarz  Stäbchen  zerrissen  durch  Biegung  mittelst 
eines  auf  die  Enden  der  Stäbchen  ausgeübten  Drehungsmomentes  um  eine 
zur  Längsrichtung  normale  Axe.  Die  Längsrichtungen  der  Stäbchen  lagen 
in  einer  zu  einer  Fläche  von  -{-R  senkrechten  Ebene.  Es  zeigte  sich,  dass 
in  dieser  Ebene  die  Zugfestigkeit  des  Quarzes  nur  sehr  wenig  variirt ;  ein 
Minimum  scheint  ungefähr  in  der  Richtung  normal  zu  der  unvollkommenen 
Spaltungsfläche  -f-R  zu  liegen.  Der  Vergleich  mit  Steinsalz  lehrt,  dass 
bezüglich  der  Zugfestigkeit  die  Elasticität  eine  sehr  geringe,  die  Spaltbar- 
keit aber  eine  bedeutende  Rolle  spielt.  Aus  den  Werthen  für  die  Zug- 
festigkeit 
parallel  zur  Hauptaxe  p  =  16  300  +  190 
senkrecht  „         „        p  =  12  550  +  150 
folgt,  dass  die  grösste  Zugfestigkeit  des  Quarzes  nicht  ganz  8mal  so  gross 
ist,  als  die  grösste  von  Steinsalz,  aber  etwa  5mal  kleiner  als  die  Zugfestig- 
keit von  KRUPP'schem  Gussstahl  (p  ==  76000  und  p  =  90000  für  zwei 
verschiedene  Stücke  nach  F.  Salomon).  Übrigens  zeigen  jene  Werthe  eine 
grosse  Unsicherheit  gegenüber  den  am  Steinsalz  erhaltenen  Zahlen. 
Die  von  A.  Sella  amFlussspath  angestellten  Zerreissungsbeobach- 
tungen  ergaben  eine  noch  grössere  Unsicherheit  der  Werthe.  Das  Zer- 
brechen erfolgte  stets  nach  Spaltflächen.  Th.  Liebisoh. 
q* 
